— 422 — 



(l'osservazione riesce particolarmente istruttiva tra nicols incrociati sulle 

 lamine geminate) una diminuzione della dispersione dei piani degli assi 

 ottici, diminuzione che rapidamente si accentua con l'aumento della tempe- 

 ratura, fin che a 63° la sostanza è perfettamente rombica, otticamente iden- 

 tica alla /?, con totale scomparsa di ogni traccia di geminazione. Col raffred- 

 damento, avviene con perfetta enantiotropia la trasformazione inversa: lamine 

 nuove di geminazione |010j si formano ordinariamente, in posizione diversa 

 e per lo più in numero minore di quello che si osservava originariamente. 

 Di pari passo con la trasformazione ottica procede quella morfologica: a 63" 

 le basi dei due individui triclini geminati si riuniscono in un unico piano; 

 col raffreddamento si riforma tra di esse il caratteristico angolo di circa 7°. 



Quanto alla fase §, essa non si ottiene dai solventi sopra citati con 

 tanta facilità e regolarità quanto la precedente, rispetto alla quale è indub- 

 biamente metastabile, alla temperatura ordinaria. Di solito, i suoi cristalli 

 eompajono per i primi, specie dalle soluzioni in etere acetico o in acetone ; 

 ma in un secondo tempo essi copronsi di individui triclini in concrescimento 

 regolare; poi lentamente cedono del tutto il campo alla fase triclina. Per 

 raffreddamento lentissimo di soluzioni in alcool bollente, o per evaporazione 

 di soluzioni alcooliche in stufa, a temperature vicine a -f- 65°, si può talora 

 averla pura; ma anche in questi casi, abbandonando i cristalli nel liquido, 

 col progressivo raffreddamento comincia a formarsi la y , che finisce poi per 

 prevalere. 



Riscaldando, a secco, nella sopra ricordata stufetta, lamine di sfalda- 

 tura basale della fase y, nella maggior parte dei casi non si nota alcun 

 cambiamento, fino che si arrivi a 148°. Talvolta però, fra 35 e 45° si 

 osserva una brusca trasformazione in y, con divisione delle lamine in quattro 

 settori, limitati dalle diagonali, con le basi non più contenute in un unico 

 piano, ma formanti tra loro angoli molto sentiti, così da costituire una specie 

 di piramide romba ottusa da una parte, e una corrispondente incavatura dal- 

 l'altra. Che si tratti di individui della fase y è provato dalle proprietà 

 ottiche: l'estinzione non è più contemporanea per tutti i colori, e i piani 

 degli assi ottici sono dispersi come già si descrisse perla fase triclina; tra 

 due settori adiacenti per la diagonale corta l'angolo d'estinzione a luce gialla 

 è di circa 20° -22°. A -f- 63° C. la distinzione ottica scompare, e l'estinzione 

 torna contemporanea per tutti i colori secondo le diagonali. 



Anche le lamine della /? che a 40° non subirono alcuna alterazione (e 

 sono le più numerose, come accennai già) quando la temperatura, dopo aver 

 raggiunto 70°-80°C, si abbassi lentamente, presentano verso 60° (talora 

 con qualche ritardo, dovuto a surfusione cristallina) la trasformazione enan- 

 tiotropa nella fase y, che è veramente la stabile tra 0° e -f- 63°. Sola- 

 mente, invece della geminazione jOlOj, con tracce parallele alla diagonale 



